( iSaS ) 

 faitement claire. Si, dans ce dernier cas, l'excès de l'acide phosphorique 

 n'est pas trop fort, on peut encore obtenir des cristaux de strengite en 

 élevant un peu la température, mais toutefois on ne doit p;is dépasser 210°, 

 parce qu'alors il ne se forme plus de strengite, mais des cristaux verts 

 d'un phosphate basique dont je n'ai pas encore terminé l'examen. En 

 chauffant, en tube scellé, à i5o°-20o'' une dissolution d'hydrate fer- 

 rique dans un excès d'acide phosphorique, on n'obtient qu'un précipité 

 amorphe. 



» La compositioti des cristaux colorés en rose est celle de la strengite 

 naturelle Fe"(PO*)" + 4H^0, ainsi que le montrent les nombres suivants 

 donnés par l'analyse : 



Trouvé. Calculé. 



Fe-0' 2,5g 2,78 



P'^o> 37,94 37,97 



H-0 19,25 19125 



99,78 100,00 



» Le poids spécifique des cristaux est égal à 2,74 à i5°. La strengite 

 naturelle possède un poids spécifique s'élevant à 2,87 d'après M. Nies 

 [Jalirb. f. ilim.j p. 8; 1877). Un essai que j'ai fait avec une parcelle de 

 strengite naturelle, en me servant de la liqueur iodo-mercuro-potassique, 

 tend à établir que le poids spécifique de ce minéral doit être compris 

 entre 2,70 et 2,80. 



» La strengite artificielle ne paraît pas identique à la strengite naturelle 

 au point de vue cristallographique. En effet, tandis que cette dernière est 

 orthorhombique, la strengite artificielle est monoclinique. 



» Elle est aplatie suivant g-', allongée suivant l'arête /î'g'. L'angle aigu 

 de la face g' est égal à environ 65°. I/augle d'extinction sur cette face par 

 rapport à l'arête /z' g' est de 38". Le plan des axes optiques est parallèle à 

 g-', et le plus petit axe d'élasticité dirigé vers l'angle aigu de cette face. 



» Sur les faces /j et h', assez développées, les extinctions sont longitu- 

 dinales et le signe de l'allongement positif. Les macles sont fréquentes, les 

 principales se font suivant A' et p comme faces de jonction avec axe de 

 rotation perpendiculaire à ces faces. Il en résulte que ces macles vues 

 suivant g* donnent des sections symétriques et simulent des sections d'un 

 cristal orthorhombique, mais les faces eu question vues en lumière pola- 

 risée se décomposent en deux ou en quatre secteurs à extinctions obliques. 

 La biréfringence de la substance est très marquée, comparable par exemple 

 à celle du gypse. » 



